PLO 485 



On doit considérer comme des oxides de plomb combinés 

 avec des substances terreuses, divers produits de fourneaux 

 qui sont susceptibles d'être traités pour en obtenir le plomb 

 qu'ils contiennent en quantité plus ou moins grande , tels 

 sont les fonds de coupelle, les soles de fourneaux à réverbère 

 imbibées de plomb et de mattes, les scories riches, les ma- 

 tières dures que l'on retire des fourneaux pendant la fonte 

 ou après avoir cessé le feu : la plupart de ces produits, dans 

 lesquels l'oxide est vitrifié avec des terres et d'autres oxides 

 métalliques, sont ordinairement fondus dans un fourneau à 

 manche plus ou moins élevé, afin que la fusion soit complète 

 et que l'action prolongée du charbon sur l'oxide, en réduise 

 la plus grande partie. 



b) Traitement du plomb carbonate. Le plomb carbonate, sou- 

 vent nommé plomb blanc, mais qui se trouve quelquefois à 

 l'état terreux et mélangé, est alors seulement reconuoissable 

 par sa grande pesanteur spécifique; il est soumis à quelques 

 préparations mécaniques fort simples et qui se réduisent, au- 

 tant que possible, au cassage à la main et au triage; car la 

 fragilité de ce minéral ne permet guère de le passer au bo- 

 card, parce qu'il s'y réduit en poussière trop fine, qui par 

 cela même est retenue trop long-temps en suspension par 

 l'eau, pour qu'il n'en résulte pas beaucoup de perte au lavage. 

 On lave cependant quelquefois le plomb carbonate terreux 

 {Bleierde) , après l'avoir pilé avec précaution. 



En Angleterre, on se sert du fourneau à j'cvcrbère chauffé 

 à la houille, pour fondre le plomb carbonate, souvent mêlé 

 de galène. La cheminée est assez élevée pour qu'on puisse y 

 produire une chaleur vive et prompte : le pont doit être un 

 peu haut, afin que le courant rapide de flamme et d'air n'en- 

 traîne pas trop facilement, dans la cheminée, le minerai, 

 qui est en poussière fine. U y a un bassin intérieur et un autre 

 extérieur, qui sont unis par un canal dit de percée, que l'oa 

 tient bouché par un tampon d'argile pendant la fonte. La 

 sole est faite en brasque (mélange de charbon et d'argile, 

 l'un et l'autre pulvérisés et tamisés) bien battue. 



Le minerai de plomb carbonate est mêlé avec du coke, 

 placé sur la sole et recouvert ensuite de scories provenant 

 d'une fonte ancienne. Par une haute température produite 



